1 
2 I 
Dauer. Tannenholz ist ausserordentlich dauerhcift, 
wenn es trocken geheilten wird, es steht der Fichte voran 
(Nördlinger); beständig“ unter Wasser ist es von ziemlicher 
Dauer, nicht so dageg'en bei abwechselnder Nasse und 
Trockenheit. 
Eigentümlichkeiten. Tannenholz gibt als Spaltholz 
nicht so saubere Arbeit als Fichte und ist also unansehn¬ 
licher, Tannenäste fallen weniger aus den Brettern heraus 
(Nördlinger). Selten Drehwuchs, Tannenkrebs, Kernschäle. 
Verwendung. Wichtiges Brenn-, Bau-, Werk-, Möbel- 
und Gerätheholz. Als Bauholz in feuchten Räumen der 
Fichte vorg'ezogen; in der österreichischen Marine als 
Mastholz, da leicht spaltbar zu Schindeln etc.; gedrechselte 
Waaren, Schnitzwaaren, Blindholz für Möbel, dem Spiegel 
nach gearbeitet vorzügliches Resonanzholz; Brennholz, Koch¬ 
wirkung gleicher Volumina (Rothbuche = i), Tannenholz 
070 bis o*Ö4 ,! 0 (Cf. L. und Th. Hurtig*). Es scheint in einiger 
Hinsicht dem Fichtenholze nachzustehen, denn seineHorizontal- 
ITagkraft verhält sich nach Mushenbrock zu jener des Fichten¬ 
holzes wie 86 : ioo; seine Elasticität wie 86 : 95 (Mathieu). 
Tafel 3. 
Larix europaea DC. 
(Gemeine Lärche.) 
Aussehen und Bau des Holzes. Farbe des ver¬ 
schieden breiten Splintes gelbliehweiss, des Kernholzes 
rothbraun glänzend. 
o 
Markstrahlen nicht selten drei- bis vierreihig. Das 
sicherste Merkmal sind die behöft g*etüpfelten äusseren Mark¬ 
strahlzellen (nur unter dem Mikroskope sichtbar) wie bei der 
Fichte, nur sind die Harzkanäle hier zahlreich und sehr 
deutlich. Markröhre sehr klein. Jahresringe etwas fein wellig. 
Dichte. Mittelzahlen nach Nördling*er : grün 0-69, luft¬ 
trocken 0*54; dürr 0*46 (Pfeil-Werneck); altes Lärchenholz o-66; 
